53 



beider nochmals genauer festgestellt und lasse meine Untersuchungen hieriiber 

 nachstehend folgen. Zum Vergleiche führe ich die Merkmale des eigentlichen 

 Succinits hier ebenfalls an. Der mürbe Succiuit besitzt eine Härte von IV2 

 bis 2 Graden. Von derselben Härte ist der Gedanit. Succinit hat eine 

 Härte von 2 bis 2V2 Graden. 



Die Farbe des mürben Succinits ist hellweingelb bis rothgelb, seltener 

 dunkelgelb oder missfarbig. Er ist für gewöhnlich klar oder halbdurchsichtig, 

 selten undurchsichtig. Der Gedanit sieht für gewöhnlich hellweingelb bis 

 goldgelb aus, seltener dunkler; er ist ebenfalls durchsichtig und klar, selten 

 halbdurchsichtig. Die Farbe des eigentlichen Succinits wechselt ausserordent- 

 lich; man findet unter ihm Stücke vom hellsten Weingelb bis zum Orange- 

 roth in allen Abstufungen, grünliche, blaue, braune und gelbbraune Stücke 

 und solche, welche andere Mischfarben tragen. Ausser klaren Stücken sind 

 alle Uebergänge der Durchsichtigkeit und Undurchsichtigkeit bei dem Succinit 

 vertreten. Auch beobachtet man unter ihm Stücke, welche fluoresciren, eine 

 Eigenthümlichkeit, welche ich beim mürben Succinit und Gedanit vermisste. 

 Durch Reiben werden alle Bernsteinsorten gleichmässig negativ elektrisch. 

 Als specifisches Gewicht fand ich das des mürben Succinits l,06o bis 1,C66, das 

 des Gedanits 1,058 bis 1,068, Das specifische Gewicht des Succinits bewegt 

 sich in den weiten Zwischenräumen von 1,050 bis 1,096. Es giebt von dem 

 letzteren ferner eine Abart, welche so leicht ist, dass sie auf dem Wasser 

 schwimmt. 



Der mürbe Succinit schmilzt bei einer Temperatur, welche zwischen 

 280 ^ und 287 " C. liegt. Gedanit schmilzt bei 260 " bis 270 " C. Charakteristisch 

 ist beim Gedanit, dass er sich schon lange vor seinem Schmelzpunkte, bei 

 einer Temperatur von 140° bis 180° C. stark aufbläht und dabei eine elastische 

 Beschaffenheit annimmt. Der eigentliche Succinit schmilzt bei einer Temperatur 

 von 287° bis nahezu 300° C. 



Der mürbe Succinit enthält wie der eigentliche Succinit Bernsteinsäure; 

 doch ist er im Allgemeinen nicht reich daran, was sich schon dadurch kund 

 giebt, dass er beim Erhitzen keine so heftig zum Husten reizende Dämpfe 

 ausstösst wie der eigentliche Succinit. Ich fand in einem schönen goldgelben 

 klaren Stücke l,i3 Procent, in einem anderen l,7o Procent Bernsteinsäure, 

 während ich bei den vielen trockenen Destillationen, welche ich mit dem 

 eigentlichen Succinit vornahm, niemals unter 3 Procent fand, sondern stets 

 mehr, bis zu 8 Procent. Gedanit giebt bei der trockenen Destillation keine 

 Bernsteinsäure aus. 



Das Verhalten des mürben Succinits gegen Lösungsmittel ermittelte ich 

 mit einem der Stücke, welche zur Bernsteinsäurebestimmung dienten. Gleich- 

 zeitig nahm ich zu demselben Zwecke ein klares hellgelbes Stück Gedanit in 

 Arbeit. Ich lasse die Ermittelungen hier folgen: 



Das Verhalten des eigentlichen Succinits gegen Lösungsmittel stelle ich 



daneben: 



2 



